独特のイオン架橋が、適度な柔軟性・弾力性とすぐれた強じん性を発揮する。=クーラー屋外ユニット、クーラーファン、換気扇シャッター、スイッチボックス、スイッチカバー、防水コンセントカバー、分電盤、テレビアンテナ台、蛍光灯カバー、水銀灯カバー、トイレファン、メーターケース等。車両部品=フロントグリル、コンビネーションランプ、ヘッドランプカバー、テールゲートフィニッシャー、フェンダーミラー、ライセンスナンバーカバー、ウォッシャー液ノズル、リアピラーフィニッシャー、農耕機械のボンネットパネル、ホイールキャップ等。モノマー含量によって異なり、EA含量が増すに従って結晶性が阻害され、柔軟性が増す。密度もEA含量が増すに従って大きくなるが、EVA(エチレン酢ピコポリマー)と同一含量で比較した場合、低い値を示す。熱安定性がよいので、押出コーティングでは高温コーティングが可能であり、特殊なプライマーを必要としない。結晶性ポリマーで、優れた耐熱性を有し、荷重たわみ温度が350°Cを超えるものもある。明確なガラス転移点を持たないため、急激に特性が変化する温度域がなく、従来のエンプラの非晶性樹脂や結晶性樹脂に比べ、物性の変化がゆるやかであり、また、射出成形によって得られる成形品は、スキン・コア構造をとり、強度は高度に配向したスキン層によって保持されているので、薄肉の製品ほどスキン層の比率が高くなり、単位面積当たりの強度が上がるという特徴がある。主骨格は、ベンゼン環もしくはナフタレン環で耐熱分解性に優れており、芳香環の比率の高いものほど高い耐熱性を持つ。オイル、グリースにも強く、酸にもよく耐える。縮合型のポリエステルであるため、強度のスチームやアルカリには注意が必要である。中心に広汎な分野への応用コネクター、ソケットボビン、抵抗器、リレー、ヒューズ部品、モーター部品、オーブン・レンジ部品、プリント基板、IC製造装置部品、ランプ部品CAS.No-トップに戻るPA樹脂名ポリアミド樹脂アルファベットPolyamede別名ナイロン(Nylon)性状ナイロンプラスチックの特徴を他のプラスチックおよび金属材料と比較すると一般的に次の諸点があげられる。熱可塑性プラスチックに比較して強じんである。次に耐摩耗性に優れており、自己潤滑性および磨耗係数が小さい点は金属材料に見られない優れた特徴である。2.金属に比較して軽く、引張強さ、比重比が大きい。優れており量産性に富む。高く、+100°Cまでの使用可能温度範囲をもっている。比較して弾性係数が小さく、衝撃や振動を吸収するので騒音が少ない。アルカリ性は特に優れており金属材料に比較して耐食性がある。欠点としては、金属材料に比較して熱および吸湿によって機械的性質が変化し、形状安定性の悪い点があげられる。PTMT(ポリテトラメチレンテレフタート)性状PBTの分子鎖の形は、太い短い鎖と、細いやや長い鎖がエステル結合でつながっていて、部分的に束になる性質を有するため、その成形品は剛性に優れ、磨耗が少なく、比較的高い温度まで使用できるなどの特徴を持つ。ガラス繊維との複合効果が優れており、剛性の向上が容易である。富み、PESに近い耐衝撃性をもつ。結晶化度が80~90と他の結晶性樹脂の中でも最も高い。このため耐衝撃性にすぐれ、バランスのとれた機械的特性をもっている。疲労強さは全樹脂中最高であり、摩擦、磨耗特性にすぐれている。Resins別名PSU(略称)性状コハク色で比重1.24~1.25で無機酸、アルカリ、塩類溶液に対してすぐれた耐性を示す。引張り強さ(Mpa)70、伸び(%)50~100、熱変形温度(1.84MPa)174°C、連続使用温度(max)160°C、アイゾット衝撃値(ノッチ付き)は69j/m。スチレン系エラストマーはオレフィン系プラスチックとの熱融着ができるので、インサート成形、2色成形サンドウィッチ成形、共押出成形ができる。塩ビ系は金属との共押出成形ができる。